440 
Mineralische Gemengtheile. 
der Darstellung von Rutil, Zinnstein, Eisenglanz) ; er erhielt an Stellen im Tiegel 
wo die Temperatur höchstens 300° betrug, Kieselsäure von glasähnlichem Bruch 
und warziger Oberfläche , an welcher man einzelne kleine Krystallflächen von 
dreieckiger Form erkennen konnte. Indem er ferner Chlorsilicium dampfförmig 
Aber verschiedene Basen (Kalk, Magnesia, Thonerde) sti-eichen Hess, verband sich 
das Chlor mit den Metallen und der Sauerstoff der Basen mit dem Silicium zu 
Kieselsäure, welche theils mit dem Rest der Basen verschiedene Silicate bildete, 
theils sich als Quarz in kleinen Krj^stallen abschied (Comptes rendus XXXIX. 135). 
Einfache Tr idy mit kry stalle mit 2,317 spec. Gew. wurden von G. Rose 
durch Schmelzung von Ädular mit Phosphorsalz sowie von Kieselpulver mit 
demselben Salz oder mit kohlensaurem Natron künstlich dargestellt (das sog. 
Kieselskelett in den so erhaltenen Löthrohrperlen besteht nach ihm aus Tridymit); 
auch zeigte er, dass sich die amorphe Kieselsäure ebenso wie der gepulverte 
Quarz durch starkes Glühen in ein Aggregat von Tridymit-Individuen verwandelt 
(Monatsber. Berl. Akad. 1869. 449). — Nach Le Chatelier waren die aus Quarz- 
sand mit 1 % Kalk hergestellten Steine eines Tiegelofens zum Stahlschmelzen 
nach 18 Monaten in eine Substanz von der Dichte und Brechbarkeit zufolge 
Mallard auch der Zwillingsbildung) des Tridymits umgewandelt. — Tridymit 
erhielt v. Chrustschoff als Regeneration der Kieselsäure, als er entweder quarz- 
reiche Gesteine mit Basalten oder Melaphyren zusammenschmolz und 1 — 8 Stunden 
im Schmelzfluss belicss, oder qnarzreiche Gesteine für sich im Holzkohlen-Cokes- 
feuer frittete oder ganz einschmolz; in dem Glasschraelz entstanden schneeweisse 
erbsen- bis bohnengrosse Partieen, die fast ausschliesslich aus Tridymit bestanden 
und u. d. M. deutlich sechseckige Täfelchen zeigten; spec. Gew. 2 268 und 
2,276 (N. Jahrb. f. Min. 1887. I. 205). _ H. Schulze und Stelzner beobachteten 
die Bildung von Tridymit (neben Zinkspinell) in dem Thon der gebrannten Zink- 
muffeln (N. Jahrb. f. Min. 1881. I. 120). - Velaiii fand zufällig gebildeten 
Tiidymit bei dem Brande von Korubarmen (Bull. soc. mindr, I. 1878 113) 
Als Ilautefenille und Parmentier bei ihren auf die Bildung von Quarz gerichteten 
Versuchen (vgl. S. 438) eine höhere Temperatur anwandten, erhielten sie Tri- 
djmit. Tridymitblättchen in der bekannten dachziegelförmigen Anordnung 
wurden von W. Bruhns gewonnen, als er auf feingepulverten Kalifeldspath im 
geschlossenen Platinrohr wässerige Flusssäure 53 Stunden lang bei 300° einwirken 
Hess N. Jahrb. f. Min. 1889. II. 64). — Nach Daubree findet sich unter den 
in dem Mörtel des römischen Gemäuers bei den Thermen von Plombieres in 
historischen Zeiten entstandenen Neubildungen ausser den Zeolithen auch Tri- 
dymit, der hier in einer 73° nicht übersteigenden Temperatur erzeugt wurde. 
Betreffs des Feldspaths stehen uns manchfache Beobachtungen über seine 
verschiedene Entstehungsweise zu Gebot. Prechtl theilte 1848 die Nachricht mit. 
dass sich in einer IJ Centner schweren Glasmasse, welche auf der Spiegelglas- 
fabrik zu Neuhaus geschmolzen wurde, nach dem langsamen Erkalten Feldspath- 
krystalle bis zur Grösse eines Cubikzolles mit vollkommen scharfen Kanten aus- 
geschieden hatten, eine Thatsache, deren erste Beobachtung bereits in das Jahr 
